18 C. Doelter, 



dem Albitgesetz eine Auslöschungsschiefe Ma! von zumeist 

 40° bis 42°. 



Die Lichtbrechung ist erhebHch höher als Canadabalsam, 

 doch bedeutend niedriger als Diopsid; wegen des spärlichen 

 Auftretens können weitere Angaben nicht gemacht werden. 

 Wie durch die wahrscheinliche Beimengung des Silicates 

 MgAlgSiOg die optischen Verhältnisse beeinflußt werden, ist 

 nicht bekannt, keinesfalls kann es sich hier um dieses Silicat 

 im reinen Zustande handeln, da für dieses C. Doelter und 

 E. Dittler^ gerade Auslöschung angeben (in allen Schnitten). 



Auffallend ist es, daß trotz der langen Abkühlungszeit das 

 Silicat Mg AlgSiOg nicht in den Diopsid einging; der Anstoß 

 zur gesonderten Ausscheidung scheint vom Silicat MgCr2SiOg 

 auszugehen. Der Chromspinell entzieht wahrscheinlich dem 

 ersten Silicat auch AI.3O3 und MgO, aber jedenfalls nur geringe 

 Mengen. 



Ein farbloses Glas mit einer Lichtbrechung wie Canada- 

 balsam füllt die letzten Hohlräume. 



Es war nunmehr zu versuchen, ob es gelänge, feste 

 Lösungen von CaMgSigOg mit kleineren Mengen von Cr2 03 

 herzustellen. Zu diesem Zwecke wurden zwei Versuche aus- 

 geführt: 



Versuch IL Diopsidsilicat (CaMgSi2 0g) wurde mit 10 Mole- 

 kularprozenten von Chromoxyd gemengt. 



Das Resultat dieses Versuches war, daß wohl etwas 

 Chromoxyd vom Diopsid aufgenommen wurde, daß aber der 

 größere Teil des Chromoxyds sich aus Schmelzfluß besonders 

 ausscheidet. 



Der Versuch wurde im Kurzschlußofen ausgeführt, wobei 

 sich zwar eine krystallinische Masse ergab, welche aber der 

 Homogenität entbehrt. Vor allem hatte sich eine Art Saigerung 

 eingestellt, indem sich ein Teil desChroms alsKugelimInnernder 

 Silicatmasse ausgeschieden hatte. Was den Rest anbelangt, so 

 war diese aus Silicaten bestehende krj^stalline Masse auch nicht 

 homogen, sondern man kann in derselben deutlich einen 

 Diopsid unterscheiden und zwischen den Diopsidkrystallen eine 



1 Diese Sitzungsber., 120, I, p. 905. 



